Aenderung der Elasticität und der Festigkeit mit der Quellung. 
19 
Der Versuch ward variirt in folgender Richtung: 
P = 36 Gramm 
s — 0,20 mm, 
woraus folgt 
E = 483,5. 
Als Mittelwerth aus beiden Bestimmungen des Versuchs < 
giebt sich 
E = 479,6. 
Versuch 3. 
An einem 
dritten Stabe aus lufttrockener Laminaria betrugen 
1 — 62 mm 
a = 3,5 mm 
b = 3,5 mm 
P = 36 Gramm 
s = 0,50 mm 
E = 460,3. 
Variirt 
P — 16,0 Gramm 
s = 0,23 mm 
E = 456,5. 
Im Mittel 
E = 458,4. 
Während für die einzelnen Individuen von Laminaria die beobach- 
teten Werthe befriedigend übereinstimmen, so zeigt doch das Ergebniss 
des Versuchs 1 keine unbeträchtliche Abweichung von Versuch 2 und 3. 
Ein Grund für solche Schwankungen, wie überhaupt dafür, dass alle 
diese Bestimmungen sich dem thatsächlichen Sachverhalt nur mehr 
oder weniger nähern können, ist schon in dem Umstande gegeben, 
dass bei der Austrocknung der dicken Laminaria - Stämme die Gewebe 
sich ungleichmässig contrahiren; denn lässt man einen aus trockener 
Masse gearbeiteten rechtwinkligen Balken wieder quellen, so wird der 
Querschnitt desselben sehr bald mehr oder weniger unregelmässig. 
